694 



grössere Umänderung seiner Textur verursacht werden kann, als durch 

 hohe Temperaturen, die nur eine kurze Zeit auf dasselbe einwirken. 



Es ist eine auffallende Erscheiuung, dass der Stahl, der sich nur 

 durch einen geringen Kohlen-Gehalt vom Stabeisen unterscheidet, ein so 

 abweichendes Verhalten bei abwechselnden Temperaturen zeigt. Der durch 

 Ausschmieden des rohen Zäment-Stahls erlangte hat ebenso wie der Schmelz- 

 und Guss-Stahl ein weit feineres Korn als Stabeisen und zugleich die 

 Eigenschaft, im glühenden Zustande in kaltem Wasser oder in anderen 

 kalten tropfbaren Flüssigkeiten abgelöscht das krystallinische Korn bald 

 mehr und bald weniger zu verlieren und zugleich in verschiedenem Grade 

 an Härte zuzunehmen. Lässt man den gegliiheten Stahl langsam erkalten, 

 so behält derselbe sein ursprüngliches Gefüge. Auch kann der gehärtete 

 Stahl solches wieder erlangen, wenn man ihn abermals erhitzt und dann 

 langsam erkalten lässt. Wie das Gefüge des Stahls durch das Ablöschen 

 sich ändert, so erleidet auch seine Dichtigkeit eine Änderung, und zwar 

 nimmt durch das Härten gewöhnlich die Dichtigkeit ab, indem das Vo- 

 lumen sich vergrössert. An eine Zusammenstellung der von Rinman, 

 Pearson und Karsten hierüber angestellten Untersuchungen reihet sich 

 die Mittheilung der durch eigene Versuche erlangten Resultate, wodurch 

 die Angaben jener Metallurgen bestätigt werden. Es könnte auffallend 

 erscheinen, dass bei dem Stahl die Dichtigkeit abnimmt, indem das Korn 

 feiner wird, während bei dem Stabeisen mit der Vergrössciung des Korns 

 das spezifische Gewicht sich vermindert. Der hierin liegende Widerspruch 

 ist indessen nur scheinbar. Indem der Stahl geglühet wird, dehnt er sich 

 aus und zieht sich bei dem plötzlichen Ablöschen nicht ganz wieder auf 

 sein früheres Volumen zusammen. Es findet ein sogenanntes Schrecken 

 statt, wobei die kleinsten Theile in eine solche Lage kommen, dass das 

 krystallinische Ansehen beinahe ganz verschwindet. 



Karsten hat bemerkt, es sey höchst merkwürdig, dass das Härten 

 bei dem Roheisen den entgegengesetzten Einfluss auf das spezifische 

 Gewicht zu haben scheine, wie bei dem Stahl; denn man könne die Um- 

 wandlung des weichen grauen in das harte weisse Roheisen ein Härten 

 nennen, wobei dasselbe bedeutend an spezifischem Gewichte zunimmt. 

 Das Härten des Stahls unterscheide sich freilich von dem des Roheisens 

 dadurch, dass letztes vorher wieder in den flüssigen Zustand versetzt 

 werden muss, -welches bei dem Härten des Stahls nicht geschieht. Bereits 

 zu Anfang des Jahres 1805 wurden von dem verstorbenen Oberfaktor 

 Frankenfeld und dem Verfasser auf der Steinrenner Eisen-Hütte am Hartz 

 Versuche mit dem Ablöschen auf dem Heerde erstarrten, aber noch im 

 glühenden Zustande befindlichen, ziemlich gaaren grauen Roheisens in 

 kaltem Wasser angestellt, wodurch das Roheisen ein etwas feineres Korn, 

 eine lichtere graue Farbe und etwas grössere Härte annahm. Auch wurde 

 von dem Verfasser das eigenthümliche Gewicht des abgelöschten Roheisens 

 etwas geringer als das des langsam erkalteten gefunden, indem die Dif- 

 ferenz — 0,0677 betrug. Versuche mit weissem Roheisen wurden zu 

 Josephshütte im Herbst 1854 angestellt. Erkaltete das Roheisen auf 



